하 기 표 1 에 나타내 는 화학 성분 조성 의 강괴 를 전로 ( 轉爐 ) 에서 용제 한 후 , 이 강괴 를 분괴 압연 하 여 단면 이 155 mm× 155 mm 인 강 빌렛 을 제작 하 고 , 1000 ℃ 로 가열 한 후 , 선 직경 : 5 . 5 내지 8 . 0 mm φ 의 환선 으로 가공 ( 열간 압연 ) 했 다 . 한편 , 표 1 에 는 , 이상 임계 직경 DI 도 나타내 었 지만 , 이것 은 , 압연 전 의 강편 으로부터 잘라 낸 시험편 을 이용 하 여 JIS G 0561 에 기재 된 방법 으로 측정 한 조 미니 커브 로부터 , ASTM A 255 - 02 에 기재 된 하 기 식 ( 4 ) 에 따라서 측정 한 것 이 다 . 한편 , 강재 의 화학 성분 조성 이 ASTM 규격 의 적용 범위 로부터 벗어나 있 는 경우 에 관해서 는 ( 예컨대 , 강종 E , G 등 ) 참고 값 으로서 기재 했 다 .